Einzelne  Mineralien. 
-167- 
Gehalt  an  Am  entstehen  bei  82°  bis  ca.  30°,  bezw.  30—16°  Mischkristalle 
der  Form  Am  y  und  Am  cf;  Am-ärmere  Mischungen  dagegen  (von  75°/0A.m 
abwärts)  bewahren  die  Form  Am  ß  bis  zu  den  niedrigsten  Temperaturen. 
(Am,  Tl)  N  03.  Die  Modifikationen  Am  a  und  Tl  a  sind  unbeschränkt 
mischbar.  Bis  zu  einem  Gehalt  von  68  °/0  Tl  erfolgt  mit  sinkender  Tem- 
peratur (zwischen  125 — 104°)  Umwandlung  in  Kristalle  der  Form  Tl/?; 
bei  0—42  °/0  Tl  erfolgt  bei  125—104°  Umwandlung  in  Kristalle  der  Form 
Am/9.  Zwischenliegende  Mischungen  der  Form  a  zerfallen  bei  104°  in 
ein  Konglomerat  von  Kristallen  der  Form  Tlß  und  Am  ß,  die  bei  ca.  68° 
in  ein  Konglomerat  rhombischer  und  tetragonaler  Kristalle  übergehen. 
Mischungen  mit  sehr  hohem  Gehalt  an  Am  (90 — 100  °/0)  verhalten  sich 
ähnlich  wie  vorher  und  die  Am  d  und  Am  ß  entsprechenden  Mischkristalle 
gehen  auch  ähnliche  einfache  Schiebungen  ein,  wie  das  reine  AmN03. 
Auf  Grund  dieser  Beobachtungen  und  der  Angaben  Tammann's  zeichnet 
Verf.  ein  Modell,  das  die  Existenzbereiche  der  verschiedenen  Modifikationen 
bei  wechselnder  Temperatur  und  wechselndem  Druck  für  den  Fall  zeigt, 
daß  die  Zusammensetzung  zwischen  58 — 100  %  Am  variiert. 
(Am,  Rb)  N  03.  Schon  ein  kleiner  Gehalt  an  Am  bewirkt ,  daß  aus 
der  Schmelze  Kristalle  der  Form  Hb  ß  statt  Rb  a  entstehen ;  aus  letzteren 
bilden  sich  bei  Mischungen  bis  zu  75  °/0  Am  solche  der  Form  Rb  y,  wäh- 
rend bei  mehr  als  75  °/0  Am  zunächst  Am  ß  entsteht.  Bei  der  Umwand- 
lung der  Mischkristalle  der  Form  Bb  ß  in  Bb  y  scheinen  die  Würfelflächen 
zu  Bhomboederflächen  zu  werden,  und  zwar  pflegen  bei  rascher  Abkühlung 
reguläre  und  rhomboedrische  Teile  in  Lamellen  nach  einer  Rhomboeder- 
fläche  miteinander  abzuwechseln.  Die  Mischungen  der  Form  Rb/  mit 
weniger  als  27  °/0  Am  sind  bis  zu  den  niedrigsten  Temperaturen  beständig, 
bei  höherem  Gehalt  an  Am  wandeln  sie  sich  bei  einer  mit  dem  Am-Gehalt 
steigenden  Temperatur  in  rhombische,  pseudotetragonale  um.  Aus  dem 
Verlauf  sekundärer  Zwillingslamellen  wird  geschlossen,  daß  ihre  vierzählige 
Pseudosymmetrieachse  eine*1  ursprünglichen  Würfelnormale  entspricht.  Für 
Mischungen  mit  mehr  als  60  %  Am  erscheinen  analoge  Modifikationen  wie 
vorher  bei  (Am,  T1)N03,  indessen  ist  das  Feld  der  monoklinen,  und  nament- 
lich der  rhombischen  Modifikation  ausgedehnter,  es  erstreckt  sich  bei  niederen 
Temperaturen  bis  zu  Mischungen  mit  35  °/0  Am,  das  der  tetragonalen 
Modifikation  ist  beschränkter.  Für  Mischungen  mit  50— 60  °/0  Am  ent- 
stehen zwischen  10  und  90°  Konglomerate. 
(Am,  K)  N  03.  Ein  Gehalt  bis  7  °/0  K  bewirkt  gegenüber  reinem  Am 
nur  Erniedrigung  der  Umwandlungstemperatur  für  die  mit  Ausdehnung 
verbundenen  Umwandlungen,  bezw.  Erhöhung  für  die  von  Zusammenziehung 
begleiteten.  Bei  größerem  Gehalt  an  K  entsteht  ein  Konglomerat,  zunächst 
(bei  145°)  von  regulären  -f  optisch  zweiachsigen,  dann  (bei  123u)  von 
regulären  -f-  optisch  anderen  zweiachsigen,  dann  (bei  110°)  von  letzteren 
+  tetragonalen  Mischkristallen.  Bei  104°  soll  wieder  vollständige  Misch- 
barkeit eintreten,  und  zwar  in  der  Amy  analogen  Modifikation;  man  be- 
merkt dann  in  der  ganzen  Masse  ein  wurmähnliches  Hin-  und  Herkriechen, 
wobei  die  Gemengteile  des  Konglomerates  verschwinden.  Verf.  nimmt  an, 
